Die Konstitution von Zinkblende, Wurtzit und Hauerit. 
271 
Angaben verweisen wir auf die im Druck betindliche Dissertation 
von M. Matzke. Tabelle 6 enthält die Analyseuresultate. 
Tabelle 6. Hauerit. 
No. 
mg 
Hauerit 
Zusatz 
Monate 
mg oxy- 
diertes S 
mg oxy- 
diertes Mn 
S : Mn 
1 
187,4 
C0 3 Na 2 
7 
2,14 
82,48 
0,05 : 1 
2 
130,1 
CO, Na 2 
7 
1,57 
57,74 
0,05 : 1 
3 
317,6 
C0 3 Na 2 
6 
1,99 
103,37 
0.03 : 1 
4 
327,4 
C 0 3 Na, 
6 
1.32 
134,04 
0,02 : 1 
5 
285.3 
C„ H, 0, Na 
6 
4,41 
120,74 
0,08 : 1 
6 
180,4 
C 2 H 3 0 2 Na 
6 
4,59 
65,34 
0,12 : 1 
Sieht man von den Versuchen 5 und 6 ab, die deshalb nicht 
maßgebend sind, weil die gebildete Essigsäure geringe Mengen SH 2 
erzeugt hat, der sich dann unter Schwefelabscheidung durch den 
Luftsauerstoff oxydierte, so ergibt sich, daß nur Spuren von Schwefel- 
säure gebildet sind. Da dieselben wahrscheinlich durch Oxydation 
des abgeschiedenen Schwefels entstanden sind (was auch aus der 
alkalischen Reaktion des Hauerits geschlossen werden muß), so ist 
damit der Beweis erbracht, daß die Oxydation des Hauerits 
ohne Bildung von Schwefelsäure vor sich geht. 
Vergleicht man hiermit das Verhalten des Pyrits, bei dem 
| des Schwefels oxydiert werden (E. Arbeiter, Inaug.-Dissert. 
Breslau 1913. p. 20), so besteht kein Zweifel mehr, daß die Kon- 
stitution des Hauerits von der des Pyrits verschieden sein muß. 
Der Hauerit kann daher nicht in die Pyritgruppe 
gehören. 
Vielleicht spielt hierbei die Wertigkeit des Mangans eine aus- 
schlaggebende Rolle. Während im Pyrit jetzt allgemein das Eisen 
als zweiwertig angenommen wird, ist es sehr wohl möglich, daß 
das Mangan im Hauerit, wie bei den Dioxyden, vierwertig auftritt. 
Fiir die Ermittlung der Molekulargröße sowie für die Aufstellung- 
einer Strukturformel ist der erbrachte Nachweis, daß sich die 
Schwefelatome im Hauerit gleich verhalten, leider sehr ungünstig. 
Ergebnisse. 
1. Die Dimorphie des Zinksultids beruht auf verschiedener 
chemischer Konstitution. 
2. Die Behauptung J. Weber’s, daß die Zinkblende mehr, 
der Wurtzit hingegen weniger Schwefel enthält, als der Formel SZn 
entspricht, wird durch unsere Untersuchungen nicht bestätigt. 
3. Freier, etwa durch Oxydation gebildeter Schwefel konnte 
weder bei frischer Zinkblende noch bei Wurtzit nachgewiesen werden. 
